Chromium(II) carbide
क्रोमियम (II) कार्बाइड एक चीनी मिट्टी का यौगिक है जो कई रासायनिक संरचनाओं में मौजूद हैः सीआर3सी2, सीआर7सी3 और सीआर23सी6। मानक स्थितियों में यह एक धूसर ठोस के रूप में मौजूद होता है। यह अत्यंत कठोर और जंग प्रतिरोधी है। यह एक अपवर्तक यौगिक भी है, जिसका अर्थ है कि यह उच्च तापमान पर भी अपनी ताकत बनाए रखता है। ये गुण इसे धातु मिश्र धातुओं के लिए एक योजक के रूप में उपयोगी बनाते हैं। जब क्रोमियम कार्बाइड क्रिस्टल को धातु की सतह में एकीकृत किया जाता है तो यह धातु के घिसने के प्रतिरोध और क्षरण प्रतिरोध में सुधार करता है, और इन गुणों को ऊंचे तापमान पर बनाए रखता है। इस उद्देश्य के लिए सबसे कठिन और सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली रचना सीआर3सी2 है। सी. आर. 3. सी. 2 यौगिक का खनिज रूप टोंगबाइट है। इसोवाइट, एक संबंधित खनिज है। दोनों ही बेहद दुर्लभ हैं। एक अन्य क्रोमियम-समृद्ध कार्बाइड खनिज यारलोंगाइट, सी. आर. 4. एफ. ई. 4. एन. आई. सी. 4 है। गुण तीन अलग-अलग रासायनिक संरचनाओं के अनुरूप क्रोमियम कार्बाइड के लिए तीन अलग-अलग क्रिस्टल संरचनाएँ हैं। सी. आर. 23. सी. 6 में एक घन क्रिस्टल संरचना और 976 कि. ग्रा./एम. एम. 2 की विकर्स कठोरता है। सी. आर. 7. सी. 3 में एक षट्कोणीय क्रिस्टल संरचना और 1336 कि. ग्रा./एम. एम. 2 की सूक्ष्म कठोरता है। सी. आर. 3. सी. 2 तीन रचनाओं में से सबसे अधिक टिकाऊ है, और इसमें 2280 कि. ग्रा./एम. एम. 2 की सूक्ष्म कठोरता के साथ एक ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल संरचना है। इस कारण से सतह उपचार में उपयोग किए जाने वाले क्रोमियम कार्बाइड का प्राथमिक रूप सीआर3सी2 है। क्रोमियम कार्बाइड का संश्लेषण यांत्रिक मिश्र धातु के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार की प्रक्रिया में ग्रेफाइट के रूप में धातु क्रोमियम और शुद्ध कार्बन को एक बॉल मिल में लादा जाता है और एक महीन पाउडर में पीस दिया जाता है। घटकों को जमीन पर रखने के बाद उन्हें एक गोली में दबाया जाता है और गर्म आइसोस्टैटिक दबाव के अधीन किया जाता है। गर्म समस्थैतिक दबाव एक सीलबंद ओवन में एक निष्क्रिय गैस, मुख्य रूप से आर्गन का उपयोग करता है। यह दबाव वाली गैस चूल्हे को गर्म करते समय सभी दिशाओं से नमूने पर दबाव डालती है। गर्मी और दबाव के कारण ग्रेफाइट और धातु क्रोमियम प्रतिक्रिया करते हैं और क्रोमियम कार्बाइड बनाते हैं। प्रारंभिक मिश्रण में कार्बन की मात्रा के प्रतिशत को कम करने के परिणामस्वरूप क्रोमियम कार्बाइड के सीआर7सी3 और सीआर23सी6 रूपों की उपज में वृद्धि होती है। क्रोमियम कार्बाइड के संश्लेषण के लिए एक अन्य विधि क्रोमियम ऑक्साइड, शुद्ध एल्यूमीनियम और ग्रेफाइट का उपयोग एक स्व-प्रसारक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया में करती है जो निम्नानुसार आगे बढ़ती हैः 3Cr2O3 + 6Al + 4C → 2Cr3C2 + 3Al2O3 इस विधि में अभिकारकों को ग्राउंड किया जाता है और एक बॉल मिल में मिश्रित किया जाता है। मिश्रित पाउडर को फिर एक गोली में दबाया जाता है और आर्गन के निष्क्रिय वातावरण में रखा जाता है। फिर नमूने को गर्म किया जाता है। एक गर्म तार, एक चिंगारी, एक लेजर या एक ओवन गर्मी प्रदान कर सकता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया शुरू की जाती है, और परिणामी ऊष्मा शेष नमूने में अभिक्रिया का प्रसार करती है। उपयोग क्रोमियम कार्बाइड धातु घटकों के सतह उपचार में उपयोगी है। क्रोमियम कार्बाइड का उपयोग थर्मल स्प्रेइंग के रूप में जानी जाने वाली तकनीक में किसी अन्य धातु की सतह को कोट करने के लिए किया जाता है। सी. आर. 3. सी. 2. चूर्ण को ठोस निकल-क्रोमियम के साथ मिलाया जाता है। इस मिश्रण को फिर बहुत उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है और लेपित की जा रही वस्तु पर छिड़का जाता है जहां यह एक सुरक्षात्मक परत बनाता है। यह परत अनिवार्य रूप से अपनी खुद की धातु मैट्रिक्स समग्र है, जिसमें निकल-क्रोमियम मैट्रिक्स में एम्बेडेड कठोर सिरेमिक सीआर3सी2 कण होते हैं। मैट्रिक्स स्वयं कोटिंग के जंग प्रतिरोध में योगदान देता है क्योंकि निकल और क्रोमियम दोनों अपने धातु रूप में जंग प्रतिरोधी हैं। कोटिंग का अधिक छिड़काव करने के बाद, लेपित भाग को एक प्रसार गर्मी उपचार के माध्यम से चलना चाहिए ताकि आधार धातु और कठोरता के मामले में भी युग्मन शक्ति के मामले में सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त किए जा सकें। एक अन्य तकनीक ओवरले प्लेटों के रूप में क्रोमियम कार्बाइड का उपयोग करती है। ये पूर्वनिर्मित क्रोमियम कार्बाइड-लेपित स्टील प्लेटें हैं, जिन्हें प्रदर्शन में सुधार के लिए मौजूदा संरचनाओं या मशीनरी पर वेल्डेड किया जाता है। क्रोमियम कार्बाइड का उपयोग सीमेंटेड कार्बाइड से बने काटने के उपकरणों में एक योजक के रूप में किया जाता है, ताकि बड़े अनाज के विकास को रोककर कठोरता में सुधार किया जा सके। अत्यधिक कठोर काटने के उपकरणों में प्राथमिक घटक टंगस्टन कार्बाइड है। टंगस्टन कार्बाइड को अन्य कार्बाइड जैसे टाइटेनियम कार्बाइड, नियोबियम कार्बाइड और क्रोमियम कार्बाइड के साथ जोड़ा जाता है और कोबाल्ट मैट्रिक्स के साथ सिंटर किया जाता है। सी. आर. 3. सी. 2 मिश्रण में बड़े अनाज को बनने से रोकता है, जिसके परिणामस्वरूप बेहतर कठोरता की महीन दाने वाली संरचना होती है। स्टेनलेस स्टील और अन्य मिश्र धातुओं में क्रोमियम कार्बाइड के अवांछित गठन से इंटरग्रेन्युलर जंग हो सकती है। संदर्भ बाहरी लिंक राष्ट्रीय प्रदूषक सूची-क्रोमियम (III) यौगिक तथ्य पत्रक कार्बाइड क्रोमियम (II) यौगिक अपवर्तक सामग्री सुपरहार्ड सामग्री